MARGARITE. 501 



dans un grès argileux qui formait la chemise du creuset d'un 

 haut-fourneau a fer du Hartz, et qui n'offrait primitivement au- 

 cune trace de mica. Enfin M. Forchammer, en essayant<de pro- 

 duire artificiellement de l'apatite, a trouvé des lames ressemblant 

 beaucoup au mica, à la partie supérieure d'une masse de sel ma- 

 rin fondu, et dans les parois mêmes du creuset d'argile qui avait 

 servi à opérer cette fusion. 



MARGARITE; Fuchs. Rhomboedrischer et Hemiprismatischer 

 Perl-Glimmer; Mohs. Perlglimmer; Leonhard. Emerylite; Smith. 

 Corundellite et Clingmanite; Silliman. 



Prisme rhomboïdal droit très-voisin de 120°. 



b: h :: 1000:906,345 D = 863,835 d= 503,773. 



ANGLES OBSERVÉS; ANGLES OBSERVÉS; 



ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS. 



DANA. g DANA. 



*mm 119°30' 119° à 120° 



f~ *pi 2 152°30' 452° à <l 53° 



pô 3 ' 2 145°<li' 444° à 145» 



pb l 133°50' 129° à 134° 



Les symboles 6 2 , b m et 6 1 , rapportés à la forme primitive du 

 mica, deviendraient respectivement b 6 , 6 S , 6 3 , avec les incidences : 

 p66=45ri4', pb 5 = 146°38', p b 3 = 132°20'. 



Les formes b 2 , 6 3/2 , b l offrent l'hémiédrie a faces parallèles. Com- 

 binaisons de formes observées : g l p{\b i ) {\b zn ) (I& 1 ); mp. Ordi- 

 nairement en tables hexagonales très-minces. Les faces latérales 

 portent des stries horizontales comme celles des micas. Clivage 

 très-facile suivant la base; traces suivant m. Transparente en 

 lames minces, ou translucide. Double réfraction énergique. Axes 

 optiques plus ou moins écartés et symétriquement disposés autour 

 d'une bissectrice négative normale a la base. M. Grailich a ob- 

 servé dans un échantillon, 2E = 100°, avec une dispersion sensi- 

 ble et p>v; des lames un peu courbes, de Sterzing, m'ont offert 

 deux axes presque complètement réunis. Eclat nacré sur les 

 faces du clivage basique, vitreux sur les autres faces. Blanc 

 rougeâtre, grisâtre ou jaunâtre; gris de perle pâle. Poussière 

 blanche. En lames minces, moins élastique et plus cassante que 

 le mica. Dur. = 3,5 à 4,5. Dens. = 2,99 (emerylite); 3,032 (mar- 

 garite). 



Dans le tube, dégage de l'eau. Au chalumeau, se gonfle et fond 

 très-difficilement. Attaquable par les acides. 



La moyenne des analyses conduit au rapport R : R : Si : H :: 1 



: 6 : 4 : 1 ; on en déduit la formule R, ïi 2 , Si 2 + H, dans laquelle R re- 

 présente de la chaux, de la soude, de la potasse et un peu de ma- 



